特集

高周波交流電圧に対する耐電圧寿命に優れる巻線

Magnet Wire with Enhanced Tolerance for High Frequency Voltage
＊太田槙弥

山内雅晃

吉田健吾

田村康

Shinya Ota

Kengo Yoshida

Masaaki Yamauchi

溝口晃

Akira Mizoguchi

Yasushi Tamura

近年、モータのインバータ駆動に伴う過電圧により発生する部分放電が巻線の絶縁劣化を引き起こし、モータの耐電圧寿命が低下することが問題となっている。寿命を向上させるためには、部分放電の発生を抑制することが必要であり、絶縁被膜に低誘電率材料を適用し、高い部分放電開始電圧（PDIV）を有する巻線の開発が求められている。当社は、絶縁材料内部に微小な気泡を形成する手法を巻線の薄い絶縁皮膜に適用することで、画期的な低誘電率巻線の開発に成功した。また気泡を導入した開発巻線は、従来の巻線より優れた耐電圧寿命を示した。
Overvoltage, resulting from the application of a high frequency voltage, and its subsequent steep surge on an inverter-fed
motor can significantly deteriorate an insulated system due to partial discharge. Therefore, magnet wire that has a higher
tolerance for surges and lower dielectric permittivity is needed. This paper describes our new magnet wire coated with aporous insulator for higher surge resistance.
キーワード：巻線、モータ、部分放電、低誘電率、耐電圧寿命

1.

緒

言

近年、産業用モータは小型化・高効率化の観点からインバータ駆動が用いられ、動作電圧の高周波数化、高電圧化が進んでいる。それに伴い、発生する過電圧・インバータサージが巻線に進入して絶縁皮膜が部分放電により浸食され、モータの耐電圧寿命が低下することが問題となっている（1）。寿命を向上させるためには、部分放電の発生を抑制する必要があり、放電抑制を可能にする手法として、低図1 インバータサージ電圧の模式図誘電率材料を適用した巻線の開発が進められている。当社
は、これまで絶縁皮膜内部に微小な気泡を多数形成させ、絶縁体の比誘電率※1 を小さくする手法を適用した同軸ケーブル等を開発し、上市してきた。今回、絶縁材料内部に微2－2部分放電による巻線皮膜の劣化小な気泡を形成する手法を巻線の薄い絶縁皮膜に適用する

巻 線 間 に 高 電 圧 が 印 加 さ れ、 放 電 開 始 電 圧（Partialことで、画期的な低誘電率巻線の開発に成功した。また、Discharge Inception Voltage：PDIV）を超えると、巻線高周波交流電圧印加時の耐電圧寿命を調査した結果、気泡皮膜の表面で微小な放電（部分放電）が発生する。部分放を導入した巻線は従来の巻線と比較して優れた耐電圧寿命電が発生し続けると絶縁皮膜は浸食され、最終的には絶縁を確認したので以下報告する。

破壊に至る（図2）。そのため、耐電圧寿命を向上させるためには高周波、高電圧下でも部分放電の発生を抑制できる

2.

巻線の部分放電

2－1

巻線に発生するインバータサージ電圧巻線が必要である。一般的にPDIVは、Dakinらが提唱するように比誘電率、膜厚と相関がある（式（1））ことが知られている。しかしながら、絶縁皮膜を厚膜化すると、背インバータサージ電圧とは、インバータのスイッチング反としてモータスロット内の面積に対する導体面積の比率に伴い、モータの端子に発生する急峻な電圧のことである（占積率）が低下し、モータの効率が低下する。従って、（図1）。インバータサージは、インバータ、モータ間の配占積率を低下させず、PDIVを向上させるには、絶縁皮膜線長が長いほど大きくなり、ピーク値はインバータ内の直の比誘電率を低減させることが必要となる。

流電圧の2倍程度に達することもある（2）。

88高周波交流電圧に対する耐電圧寿命に優れる巻線

等電位線

巻線間電界
放電

絶縁皮膜ができた。比誘電率3.0のPI内部に気泡を約30vol％導入することで、比誘電率を2.2、約50vol％導入することで1.7まで下げることが可能となった。

3.5
計算値

絶縁皮膜の浸食
図2

巻線の部分放電と絶縁皮膜の浸食

比誘電率εr

3.0

実測値

2.5
2.0
1.5
1.00

【Dakin式】
0.46
V＝√2×163×（ t /εr）

204060発泡率(vol%).....................................（1）V ：部分放電開始電圧※2［Vp］

図4

発泡巻線の比誘電率εr ： 絶縁皮膜の比誘電率t3.

：絶縁皮膜の厚さ［µm］

低誘電率発泡巻線の巻線

4.

部分放電開始電圧（PDIV）の測定

PDIV測定用試料は、導体直径ø1.0mm、絶縁皮膜厚30

絶縁皮膜の比誘電率を低減させる手法の一つとして、比µmのPI巻線、及び、発泡PI巻線（発泡率10、20、30vol％）（4）。
誘電率が1.0の空気を導入することが知られている（3）、を用いた。部分放電開始電圧の測定では、JISC3216-5で

当社は、これまで絶縁皮膜内部に微小な気泡を多数形成規定された2個撚り法により作製したツイストペア線を用し、絶縁皮膜の比誘電率を低くする手法を適用した同軸いた。図5にツイストペア線の試料形状を示す。

ケーブル等を上市してきた。今回、新たに巻線の薄い絶縁皮膜に、気泡を導入することを検討した（図3）。ポリイミド（PI）の絶縁皮膜へ気泡を導入した結果、大幅に比誘電率を低減させることに成功した（以下、気泡を導入した巻線を発泡巻線、絶縁被膜に対する気泡（空気）の体積比率を発泡率と記載）。
図5 ツイストペア線の模式図

測定温度は25℃、相対湿度は50％とし、繰り返し10回測定の平均値を求めた。また、高温下での部分放電特性も確認すべく、PI巻線と発泡率30vol％の発泡PI巻線については、100℃、200℃でのPDIV測定も実施した。図6に部分放電開始電圧の実験回路図を示す。部分放電の電流
図3

発泡巻線の模式図

パルスを測定するために、検出抵抗を試料に直列接続し、電源周波数成分を遮断するハイパスフィルタを介して測定を行った。
また、PDIVは試料に60Hzの交流電圧を1.0kV/minの発泡巻線の発泡率と比誘電率の関係を図4に示す。発泡率の増大に伴い、理論計算通りに比誘電率を低減すること速度で上昇させて印加し、最初に放電電流が検出されたときの瞬時電圧値とした。

2017 年 1 月・S E I テクニカルレビュー・第 190 号

89図6PDIV測定の回路図

25℃でPDIVを測定した結果、図7に示すように発泡PI巻線のPDIVは、PI巻線に対し、大幅に向上した。また、PDIV

図85.

発泡PI巻線の高温下PDIV測定結果

耐電圧寿命の測定

は発泡率が大きくなるほど向上し、発泡率30vol％の発泡PDIV以上の電圧を印加した場合、巻線間に部分放電がPI巻 線 に お い て は、PDIVが985VpとPI巻 線 の770Vpに発生し、絶縁皮膜が徐々に浸食されて最終的には絶縁破壊対して200Vp以上の向上を確認した。に至る。各印加電圧において、巻線が絶縁破壊に至るまでの時間を耐電圧寿命と呼ぶ。巻線の耐電圧寿命の測定は、先のPDIV測定で使用したPI巻線と発泡率30vol％の発泡PI巻線のツイストペア線を用いた。測定温度は25℃、相対湿度は50％とし、10kHzの正弦波交流電圧を印加し、絶縁破壊するまでの時間を測定した。高温下での耐電圧寿命においては、200℃下で同様の測定を実施した。耐電圧寿命の測定は、図9の装置を用いて測定を行った。

図7

発泡PI巻線のPDIV測定結果（25℃）

図9

耐電圧寿命測定の模式図

100℃、200℃の高温下でPDIVを測定した結果、図8

図10に測定電圧とその電圧において巻線が絶縁破壊すに示すようにPI巻線、発泡PI巻線ともにPDIVの低下が確るまでの時間の関係を示す。尚、白抜きのプロットは、試認された。これは、温度上昇に伴って巻線間に存在する空料が絶縁破壊しなかったため、測定終了時の時間を示して気の密度が低下し、放電が発生しやすくなったためと考えいる。測定後の絶縁破壊試料の外観を確認したが、絶縁皮られる。一方、室温下PDIVに対する高温下PDIVの低下膜に放電痕は確認されなかった。測定電圧1200Vpにおい

率は、PI巻線と発泡PI巻線に差はなく、温度変化による影て、PI巻線は36分、発泡PI巻線は80分で絶縁破壊した。測響は小さいことが確認された。

定電圧900Vpにおいては、PI巻線は78分で絶縁破壊したが、発泡PI巻線は2500分経過後も絶縁破壊しなかった。
以上の結果より、絶縁皮膜を発泡させて気泡を導入した発90高周波交流電圧に対する耐電圧寿命に優れる巻線

7.

1,500

PI巻線

電圧(Vp)

1,300

結言

絶縁材料内部に微小な気泡を形成する手法を巻線の薄い絶縁皮膜に適用することで、画期的な低誘電率発泡巻線の発泡PI巻線開発に成功した（表1）。また気泡を導入した開発巻線は、1,100
絶縁破壊せず

900

絶縁破壊せず700

従来の巻線を遥かに凌駕する優れた耐電圧寿命を示した。
産業用モータは、小型化・高効率化の観点から今後も動作電圧の高周波数化、高電圧化が進むと考えられ、耐電圧寿命電圧に優れる開発巻線が幅広く適用されることが期待される。

500
10100

1,000

10,000100,000

時間(分)

図10

表1

耐電圧寿命の試験結果（25℃）

泡PI巻線は、PI巻線に対して絶縁破壊しにくく、耐電圧寿

電圧1200Vpにおいて、PI巻線は25分、発泡PI巻線は43

従来品（PI巻線）

開発品（発泡PI巻線）
ポリイミド

絶縁皮膜材料

ポリイミド

発泡率（vol%）030

比誘電率3.02.2770985PDIV（Vp）

命が向上していることがわかった。
200℃下での耐電圧寿命の試験結果を図11に示す。測定評価結果

耐電圧寿命（min）分で絶縁破壊した。測定電圧900Vpにおいては、PI巻線

25℃
200℃

1,200Vp

3580

900Vp

80

絶縁破壊せず

1,200Vp

2540

800Vp

75

絶縁破壊せず

は42分、発泡PI巻線は205分経過後に絶縁破壊した。発泡PIは、25℃下の測定電圧900Vpでは絶縁破壊しなかったが、高温下ではPDIVが低下し、部分放電により絶縁皮膜の浸食が発生したと考えられた。尚、発泡PI巻線では測定電用 語 集 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

圧800V、PI巻線では測定電圧650Vを2500分以上印加※1したが絶縁破壊しなかった。以上の結果より、発泡PI巻線

絶縁体の分極のしやすさを示す値。比誘電率が低いと部分は、室温25℃、高温200℃のいずれにおいてもPI巻線に放電開始電圧（PDIV）が高くなる。

比誘電率対して優れた耐電圧寿命を示すことがわかった。
※2

部分放電開始電圧（PDIV）

巻線間で放電が開始する電圧。放電が発生した場合、絶縁皮膜が劣化しモータ寿命が短くなる恐れがある。

1,500

PI巻線電圧(Vp)1,300

発泡PI巻線1,100
900

絶縁破壊せず

700

絶縁破壊せず

500
10100

1,000

10,000

時間(分)図11100,000

参 考 文 献（1） インバータサージ絶縁調査専門委員会、「特集インバータサージの絶縁システムの影響」、電気学会誌、Vol.126、No.7、pp.419-427（2006）（2） 社 団法人日本電機工業会、「400Vインバータで汎用モータを駆動する場合の絶縁影響について」、pp.1-3（1995）（3） 河 添千里、「膨潤押出法による発泡高密度ポリエチレン絶縁電線の製造」、住友電気第102号、pp.26-31（1970）（4） 上 野秀樹、岡田翔、太田槙弥、溝口晃、山内雅晃、「高周波交流電圧印加時におけるエナメル線のV-t寿命特性」、電気学会 プラズマ・放電・パルスパワー合同研究会、ED-15-079（2015）

耐電圧寿命測定の結果（200℃）

2017 年 1 月・S E I テクニカルレビュー・第 190 号     91

執筆者 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

太田槙 弥＊ ：エネルギー・電子材料研究所

山内雅晃：エネルギー・電子材料研究所
グループ長

溝口晃

：エネルギー・電子材料研究所

吉田健吾：住友電工ウインテック㈱

主査

田村康

：住友電工ウインテック㈱主席主幹----------------------------------------------------------------------------------------------------------

＊主執筆者

92

高周波交流電圧に対する耐電圧寿命に優れる巻線